

PAR M. LE CHEVALIER DE S. RISAI I99 



metal, en les comprimane graduellement , & eri augmen- 

 tant insensiblement la compression. J'avois soin d'essuyer 

 à chaque fois les cuirs afin de leur óter le suif que le la-' 

 minoir avoit force à sortir des pores. Par cette opération 

 les bandes de cuir A, C, D étoienc devenues lisses & 

 luisantes comme du bois poli: le grain en étoit extrème- 

 ment serre, leur souplesse & leur élasticité avoient prodi- 

 gieusement augmenté. Le cuir fort de semelle A avoit été 

 réduit aux deux tiers de son épaisseur, le cuir de vache 

 passe en suif aux quatre cinquièmes, & le cuir veau tour- 

 né D aux sept huitièmes. Quant au cuir de semelle mince 

 brigady B , il n'avoit pu resister au laminoir , ses fìbres 

 avoient été brisées, il étoit éraillé de par tout, & n'étanc 

 plus propre à rien ( nouvelle preuve de la mauvaise quali- 

 té de ce cuir ) je l'ai rejeté. 



Les cuirs A, C, D ayant ainsi été préparés , je les ai 

 jetés dans une capsule pleine d'eau , avec les trois bandes 

 de mème nature qui y correspondoient , que j'avois mises 

 à part pour me servir d'objet de comparaison. Tous les 

 cuirs laminés & graissés sont descendus incontinent au fond 

 de l'eau; j'y ai assujetti les autres. 



Le cuir de semelle fort A avant son immersion pesoit 

 deux cent trente grains: la bande de cuir de mème natu- 

 re extraite du mème morceau qui y correspondoit , pesoic 

 avant son immersion cent huitante-un grains. Après trente- 

 neuf heures d'immersion le cuir fort A pesoit deux cene 

 trente-huit grains. Poids de l'eau absorbée huit grains. 

 Rapport de l'eau absorbée au poids primitif du cuir j-2- . 

 Au contraire après ces trente-neuf heures d'immersion la 

 bande correspondante pesoit deux cent soixanre-six grains. 



